466 SUR LES PROPRIKTKS MAGNETIQUES 



Les fig. 9 el 1 ( côlé gauche) donnent le diagramme 

 des deux composantes de l'aimantation pour ces deux 

 plaques. Comme on le voit, pour les champs faibles 

 (jusqu'à 30 gauss), la composante parallèle ne présente 

 pas de différences bien sensibles dans les différentes 

 directions, et la composante normale n'a que des va- 

 leurs très faibles. La matière est donc isotrope jusqu'à 

 cette valeur là du champ. Plus loin, on constate bien- 

 tôt une différence de la valeur de l'aimantation dans les 

 ditïérentes directions, et la composante parallèle dans 

 la direction de la diagonale est plus grande que dans 

 la direction des axes. En même temps, la composante 

 normale commence à croître très rapidement et donne 

 lieu de l'origine à 180° à deux ondes presque sembla- 

 bles. Dans la direction des axes et des diagonales, on 

 rencontre des zéros de la composante normale et des 

 minima et maxima de la composante parallèle. Ces faits 

 correspondent absolument à la symétrie du système 

 cubique ; ils correspondent aussi aux résultats obtenus 

 par M. Weiss. Lorsque le champ continue à aug- 

 menter, les différences des valeurs de la composante 

 parallèle suivant les différentes directions sont de plus 

 en plus grandes, et l'amplitude des ondes de la compo- 

 sante normale augmente dans la même proportion. Mais 

 cette augmentation de l'anisotropie atteint finalement 

 une limite, et pour des champs encore plus forts, les 

 courbes de la composante parallèle deviennent de plus 

 en plus plates, et lorsque la saturation est atteinte ,1a 

 courbe de la composante parallèle est redevenue une 

 droite parallèle aux abscisses tandis que la composante 



